Kupfer {lefüfse. 



— 26 



Es ist dabei aber angenommen, daß alle Kupfergefäße, welche 

 Druck auszuhalten haben, hart abgehämmert werden. Nicht ge- 

 hämmertes Kupfer ist nicht steif, sondern biegsam, weich und 

 gegen Druck ganz ungemein widerstandsunfähig. Konstruktionen 

 aus Kupfer sollten stets so angegeben werden, daß das Abhämmern 

 auch ausführbar bleibt. 



Siehe Metalle Seite 65. 



1. Cylindrische Wände (Mäntel oder 



Kupfer 



Kupfergefäße 



Zargen). 



a) Die Verbindung der cylindrischen kupfernen Gefäß- 

 wände kann auf folgende Arten hergestellt werden : 



Fig. 25 Falznaht für Bleche von 

 0,75 — 2,5 mm Stärke. — Wenn die zu- 

 sammenliegenden Blechteile mit Zinn gut 

 verlötet sind, so ist die Naht fast so dicht 

 und fest wie das Blech selbst. — Nicht 

 verlötet hat sie nur sehr geringe Festigkeit 

 und ist nur für ganz kleine Drucke dicht. 

 Für Blechstärken s sei das Maß b: 

 s = 0,75 1 1,5 2 2,5 mm, 

 b = 6 10 12 15 15 .. 

 Fig. 26 und 27. Einfache und 

 doppelte Nietnaht für Bleche von 

 1 bis 6 mm Dicke. Die Dichtung wird durch 

 gute Zinnverlötung bewirkt und dann ist 

 ihre Festigkeit und Dichtung fast gleich 

 der des Bleches ; unverlötet ist die einfache Naht kaum dicht zu 

 bekommen, aber wohl die doppelte für nicht zu große Drucke und 

 Vakuum. Die Nietteilung muß dann aber klein und die Verstemmung 

 bei a sorgfältig sein. 



Fi£ 



SS S\\S\\SS\ v 



^^^m^ 



Die Breite der Naht liir einfaclu' Nietreihe sei b = 40 bis 50 mr 

 für doppelte b = 50 bis 6U mm. 



Es sei bei Blechdicken von s = 1 2 3 4 5 6 mm, 



die Nietstärke d=4 4 5 7 i^„ 



die Teilung t = 30 35 40 45 50 50 „ 



